表面等離激元

表面等離激元兩種。LSPR是在入射光激發下產生於正負介電常數材料介面處的傳導電子諧振現象。在共振波長處表現為近場場強增強。這個近場高度集中在奈米顆粒中，並在遠離奈米顆粒/電介質介面進入到電介質基底中時迅速衰減。光強的增強是區域性表面等離共振的一個重要方面，局域意味著LSPR有很高空間頻率，並且僅受奈米粒子尺寸的限制。由於電場振幅的增強，基於振幅增強的效應如磁光效應也因區域性表面等離共振的存在而增強[1][2]。LSPR是許多測量平面金屬表面或金屬奈米顆粒表面上材料的吸收的基礎，也是很多基於顏色的生物感測器應用的基本原理[3][4]。SPP是沿金屬-電介質或金屬-空氣交介面傳播的紅外或可見光波段的電磁波。SPP波長比入射光。表面等離激元的應用使得亞波長的顯微鏡和光刻突破了衍射極限的限制。同時也能夠用第一穩態微機械測量光本身的基本屬性：電介質中的光子動量。其他的應用有光子資料儲存、光振盪和雙光子效應等[5][6][7][8]。激發.表面等離激元可以被電子或光子激發。電子激發是透過將電子發射到金屬體內實現的。隨著電子的散射，電子的能量就傳遞到了等離子體。散射向量中平行於表面的分量導致了表面等離激元的產生[9]。對於用光子激發表面等離激元，這兩者有相同的頻率和動量。然而，對於給定的頻率，一個自由空間光子的動量少於SPP，因為這兩者有不同的色散關係。這種不匹配性與全內反射時透射能量的損失類似。但是，可以借用耦合媒介使光子耦合成為表面等離激元，比如用稜鏡或光柵來匹配光子和SPP的波向量。光柵耦合器透過將平行方向的波矢分量提高一個與光柵週期相關的量來匹配波向量。這種方法對理論上理解表面粗糙度的影響至關重要，但是使用的比較少。此外，平面上的簡單孤立的表面缺陷如凹槽、狹縫或褶皺可以使自由空間輻射和表面等離子體交換能量，因此產生耦合。色散關係.電磁波傳播的電場方程如下所示：formula_1其中formula_2是波數，formula_3是頻率。對相對介電常數分別為formula_4和formula_5的兩種材料，在其交介面上對電磁波求解麥克斯韋方程，選擇合適的連續邊界條件[10][11]：formula_6和formula_7其中c是光在真空中的速度，對於交介面處兩介質中的表面波來說formula_8是一樣的。解這兩個方程，可得到在表面傳播的波的色散關係：formula_9在忽略了衰減的電子氣體的自由電子模型中，金屬介電函式為[12]：formula_10其中SI 單位下的等離子體頻率為：formula_11其中n是電子密度，e是電子的電荷，m*是電子的有效質量，formula_12是自由空間的介電常數。k 比較小的時候SPP表現為一個光子，隨著k的增大，色散曲線彎曲逐漸逼近一個稱為“表面等離子體頻率”的極限。由於色散曲線在直線 formula_13的右邊，SPP的波長比自由空間輻射波長短，這樣SPP波導的平面外的分量就是虛數並且表現為衰減。表面等離子體的頻率就是曲線的漸近線，可由下式給出：formula_14在空氣中，可簡化為：formula_15如果假設formula_5是一個實數，並且formula_17，那formula_18，這個條件在金屬中可以滿足。電磁波穿過金屬時由於歐姆損耗和電子空穴相互作用會產生阻尼衰減。這些效應體現在介電函式的虛數分量中，金屬的介電函式為formula_19，其中formula_20和formula_21分別為介電函式的實部和虛部。一般情況下，formula_22，這樣波數kx就可以寫成實部加虛部的形式[10]：formula_23波向量使我們瞭解了電磁波的重要物理特性如空間範圍和耦合波向量匹配的條件。傳播長度和穿透深度.SPP在沿表面傳播時，由於金屬的吸收會損失一部分能量。表面等離子體的強度隨電場的平方衰減，因此在距離為x的位置，強度衰減為原來的formula_24。傳播距離定義為強度衰減為原來1/e的位置。其表示式為[13]：formula_25同樣地，在垂直於金屬表面的方向，電場瞬間衰減。在低頻段，SPP傳播進入金屬的深度通常可以用穿透深度公式近似得到。在介質中，場的衰減速度要慢得多。金屬和電解質中的衰減長度可表示為[13]：formula_26其中i代表傳播介質。SPP對小於穿透深度的輕微擾動非常敏感，正是因為如此，SPP經常用於探測表面的不均勻性。實驗應用.奈米尺度的表面等離激元證明了在物質中設計和控制光傳播的可能性。表面等離激元技術可以被用於將光有效地引導進奈米尺度的空間中，能夠對共振頻率色散特性進行直接調製，也可以達到與非線性物質的強相互作用的強場效果，這可以增強光對外部引數的敏感度，表明了表面等離激元在感測與轉換上廣泛的應用前景。對於金屬奈米顆粒，利用LSPR 侷限在一個很小區域的電場增強效應， 可以使得許多光學過程的效率得到顯著的提高[14]。金屬奈米材料在表面拉曼散射增強技術上的重要應用就是典型例證 [15][16] 。現在利用這項技術， 甚至能夠實現單分子訊號的檢測[17]。金屬顆粒的等離激元共振頻率以及電場在其周圍的分佈表現出對顆粒的形狀、結構和組分的明顯依賴性， 使得可以在奈米尺度上對電場進行“修飾”[18]。等離子體激元的吸收和激發峰值的波長與強度受分子吸收的影響，這個特性可以用於分子感測器。目前，已有基於監測金表面與表面等離激元有關的光吸收的變化原理來檢測牛奶中酪蛋白的裝置問世[19]。SPP的應用集中在基於奈米尺度等離子體激元效應測量與通訊器件的設計、製造和實驗特性等領域。這些器件包括用於生物感測、光學定位和光學轉換的超小型等離子激元干涉儀，還包括一些需要整合高頻寬、紅外頻率等離子通訊裝置於矽晶片上的獨立模組(如等離子體源，波導和探測器)等。除了基於表面等離激元構建的功能型裝置，利用在約束金屬/電介質空間傳播的表面等離激元色散特性開發的光子材料也是可行的，這種材料也被稱為超材料[20]。能夠動態控制奈米裝置中材料的等離激元特性是發展的關鍵，這可以透過等離子激元的相互作用來實現，即利用大量等離子體共振來引導或抑制對光傳播的操控[21]。這種方法可以實現對奈米量級光的操縱，這能夠帶動CMOS相容的光電等離激元調製器的發展。CMOS相容的光電等離激元調製器也將成為光子電路晶片級的關鍵元件[22]。在表面二次諧波產生的過程中，二次諧波訊號正比於電場強度的平方。電場強度在介面處值更大，因為表面等離子體產生了非線性光學效應。這個變大的訊號通常可用來產生更強的二次諧波訊號[23]。使用材料.只有在某一介面處介電常數的實部發生符號改變，表面等離激元才可能存在於兩種材料之間的介面[24]。由於大量的自由電子的存在[25]，使得金屬的實部介電常數為負，這確保了在金屬/電介質介面處的符號改變。然而，由於電阻的歐姆損耗，金屬材料會降低等離子裝置的效能。為了降低損耗，需要探索新材料[25][26][27]並且最佳化已有材料的工藝[28]。材料的損耗和極化都會影響光學特性。表面等離激元的品質因數Q定義為formula_27[27]。下表列出了4種常見的等離子激元金屬材料的SPP品質因數和傳播長度；鋁、銀、金、銅在最佳化條件下透過熱蒸發進行沉積[28]。SPP的品質因數和傳播長度利用鋁、銀、金、銅薄膜的光學資料進行計算。銀在可見、近紅外和通訊波段的損耗在四種材料最低[28]。金和銅在可見和近紅外波段效能都很好，但銅在電信波長中略有優勢。金較之銀銅在自然環境中化學穩定性更好，使它很適合用於等離子激元生物感測器[29]。然而，470nm處的帶間躍遷大大增加金在600奈米以下波長的損耗[30]。鋁在紫外是最好的等離子激元材料，鋁與銅都與CMOS相容。[1] González-Díaz,Juan B.; García-Martín, Antonio; García-Martín, José M.; Cebollada, Alfonso; Armelles, Gaspar; Sepúlveda, Borja; Alaverdyan, Yury; Käll, Mikael (2008). "Plasmonic Au/Co/Au nanosandwiches with Enhanced Magneto-Optical Activity". Small 4 (2): 202–5.[2] Du, Guan Xiang; Mori, Tetsuji; Suzuki, Michiaki; Saito, Shin; Fukuda,Hiroaki; Takahashi， Migaku (2010). "Evidence of localized surface plasmon enhanced magneto-optical effect in nanodisk array". Appl. Phys. Lett. 96 (8): 081915.[3] Haes A J ,Zou S ,Schatz G C , et al .J Phys ChemB , 2004,108(1):109[4] McFarland A .D,Van Duyne R P.Nano Lett, 2003, 3(8):1057[5] NIST researchers,Nanofabrication Research Group. "Three-Dimensional Plasmonic Metamaterials" . National Institute of Science and Technology. Retrieved 2011-02-15.[6] Yarris, Lynn. "GRIN Plasmonics..."  (Online news release). U.S. Department of Energy National Laboratory Operated by the University of California. Retrieved 2011-02-15.[7] Barnes, William L.; Dereux, Alain; Ebbesen, Thomas W. (2003). "Surface plasmon subwavelength optics" (PDF). Nature 424 (6950): 824–30.[8] NIST researchers, Nanofabrication Research Group. "Nanoplasmonics"  (Online). National Institute of Science and Technology. Retrieved 2011-02-15.[9]  Zeng, Shuwen; Yu, Xia; Law, Wing-Cheung; Zhang, Yating; Hu, Rui; Dinh, Xuan-Quyen; Ho, Ho-Pui; Yong, Ken-Tye (2013). "Size dependence of Au NP-enhanced surface plasmon resonance based on differential phase measurement" . Sensors and Actuators B: Chemical 176: 1128.[10] Raether, Heinz (1988). Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and on Gratings. Springer Tracts in Modern Physics 111. New York: Springer-Verlag.[11] Cottam, Michael G. (1989). Introduction to Surface and Superlattice Excitations. New York: Cambridge University Press.[12] Kittel, Charles (1996). Introduction to Solid State Physics (8th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley &amp; Sons.[13] Homola, Jirí (2006). Surface Plasmon Resonance Based Sensors. Springer Series on Chemical Sensors and Biosensors, 4. Berlin: Springer-Verlag.[14] Hillenbrand R, Taubner T, Keilmann F .Nature,2002, 418(6894):159[15] Bravo-Abad J, Garcia-Vidal F J, Martin-Moreno L .Phys Rev Lett, 2005, 93(22):227401[16] Xu H , Bjerneld E J, Käll M , et al. Phys Rev Lett ,1999 , 83(21):4357[17] Nie S, Emery S R. Science, 1997, 275(5303):1102[18] Jin R, Cao Y, Mirkin C A, et al .Science, 2001, 294(5548):1901[19] Minh Hiep, Ha; Endo, Tatsuro; Kerman, Kagan; Chikae, Miyuki; Kim, Do-Kyun; Yamamura, Shohei; Takamura, Yuzuru; Tamiya, Eiichi (2007). "A localized surface plasmon resonance based immunosensor for the detection of casein in milk". Science and Technology of Advanced Materials (free download pdf) 8 (4): 331.[20] NIST researchers, Nanofabrication Research Group. "Nanoplasmonics" (Online). National Institute of Science and Technology. Retrieved 2011-02-15.[21] Akimov, Yu A; Chu, H S (2012). "Plasmon–plasmon interaction: Controlling light at nanoscale". Nanotechnology 23 (44): 444004.[22] Wenshan Cai, Justin S. White, and Mark L. Brongersma (2009). "Compact, High-Speed and Power-Efficient Electrooptic Plasmonic Modulators". Nano Letters 9 (12): 4403–11.[23] V. K. Valev (2012). "Characterization of Nanostructured Plasmonic Surfaces with Second Harmonic Generation". Langmuir 28 (44): 15454–15471.[24] Pochi Yeh (3 March 2005). Optical Waves in Layered Media. Wiley.[25] West, P.R.; Ishii, S.; Naik, G.V.; Emani, N.K.; Shalaev, V.M.; Boltasseva, A. (2010). "Searching for better plasmonic materials". Laser &amp; Photonics Reviews 4 (6): 795–808.[26] Boltasseva,A.;Atwater,H.A.(2011)."Low-Loss Plasmonic Metamaterials". Science 331 (6015): 290–291.[27] Blaber, M G; Arnold, M D; Ford, M J (2010). "A review of the optical properties of alloys and intermetallics for plasmonics". Journal of Physics: Condensed Matter 22(14): 143201.[28] McPeak, Kevin M.; Jayanti, Sriharsha V.; Kress, Stephan J. P.; Meyer, Stefan; Iotti, Stelio; Rossinelli, Aurelio; Norris, David J. (2015). "Plasmonic Films Can Easily Be Better: Rules and Recipes". ACS Photonics 2 (3): 326–333.[29] Homola, Jir (2003). "Present and future of surface plasmon resonance biosensors". Analytical and Bioanalytical Chemistry 377 (3): 528–539.[30] Etchegoin, P. G.; Le Ru, E. C.; Meyer, M. (2006). "An analytic model for the optical properties of gold". The Journal of Chemical Physics 125 (16): 164705.[31] Kretschmann, E. (April 1974). "Die Bestimmung der Oberflächenrauhigkeit dünner Schichten durch Messung der Winkelabhängigkeit der Streustrahlung von Oberflächenplasmaschwingungen". Optics Communications (in German) 10 (4): 353–356.[32] Kretschmann, E. (1972). "The angular dependence and the polarisation of light emitted by surface plasmons on metals due to roughness". Optics Communications 5 (5): 331–336.